热处理设备为SX-4-10型箱式电阻炉,温控设备为KSW电炉温度控制器,控温精度±2K,固溶处理温度410℃,保温时间分别为12、24、36、48、60和72h,水淬;时效温度205℃,时效时间分别为6、8、12、16、18和24h,空冷。为了避免合金在热处理处理时的氧化或燃烧,固溶处理和时效处理时试样均用Al2O3粉末包覆。
合金经12h以上固溶处理后,β-Mg17Al12相全部溶解到基体中,而Mg2Si相表现出良好的耐热性,变化不明显。随固溶处理时间的延长,合金的晶粒逐渐增大,但在48h内并不明显,合金的显微硬度较铸态有明显的提高,在48h固溶处理后,显微硬度较铸态提高了约20%。经时效处理后,Mg-6Al-0.5Mn-1.8Si-0.3Ca合金沿晶界析出第二相,起到晶界强化和弥散强化的作用。固溶处理时间延长能够延缓在后续时效处理中第二相的析出。
注:文章内的所有配图皆为网络转载图片,侵权即删!